VANADITA 
r 35 
lados por el mismo, proceden los magníficos ejemplares que 
existen en el Museo de Historia natural de Madrid y los de 
la Escuela de minas, 
USOS. — Idénticos á los de las especies anteriores. 
MIMETESA O MIMETITA — plomo arseniatado — 
arseniato de plomo — Fórmula química 
3(PbO)3 AsO 5 + PbCl 
Caracteres. — Esta especie ha recibido el nombre 
de mimetesa (de mimitas , que quiere decir imitador), porque 
es isomorfa con la piromorfita y ofrece al propio tiempo el 
mismo aspecto que esta. La mimetesa es una sustancia 
vitrea, amarilla ó amarillento-verdosa; su dureza es idéntica 
á la del espato flúor y el peso específico de 7,2. Los demás 
caractéres físicos son muy análogos á los de la piromorfita; 
se distinguen, no obstante, muy bien por medio de las pro- 
piedades químicas; así, por ejemplo, la mimetesa produce 
vapores arsenicales cuando se la calienta sobre el carbón, 
reduciéndose al propio tiempo á un boton metálico de plo- 
mo; fundida con la sosa, produce una sal soluble que preci- 
pita en rojo por el nitrato argéntico. 
COMPOSICION EN PESO 
Arseniato de plomo. 
Fosfato de plomo.. 
Cloruro de plomo.. 
84,55 
4,5° 
9,05 
9S,io 
YACIMIENTO. — Se encuentra esta especie en las minas 
de galena de Cornouailles, Siberia, Sajonia, Bohemia, duca- 
do de Badén y otras localidades europeas. En España la 
tenemos en Asturias, Galicia, Sierra de Cartagena y Sierra 
Blanca, cerca de Marbella (Málaga). 
VOQUELINITA Ó PLOMO CROMATADO VERDE— 
CROMATADO CUPRÍFERO — CROMATO DE PLOMO CUPRÍFERO 
— Fórmula química (PbO) 2 Cr 2 0 3 + CuO, Cr 2 0 3 
Caractéres. — L a forma primitiva es un prisma rom- 
boidal oblicuo del quinto sistema; color verde negruzco, y 
reducida á polvo, de un verde claro; raya á la caliza y se 
raya por el espato flúor, siendo su peso específico de 6,8 á 
7,2. Por medio del soplete se funde en un glóbulo metálico 
color gris oscuro, alrededor del cual se observan peque- 
ños granos de plomo reducido; soluble en el ácido nítrico, 
dejando un residuo de color amarillo. 
MA 
COMPOSICION E 
Oxido de plomo. . 
Oxido cúprico . 
Acido crómico. . 
100,00 
YACIMIENTO. — Existe la voquelinita en cristales con- 
fusos, asociada al plomo rojo, en Berezoff ( Siberia), en Con- 
gonhas do Campo (Brasil), en Pont-Gibaud (Francia) y en 
la América del Norte. 
MELINOSA Ó WULFENITA— plomo mo libd atado — 
molibdato de plomo— Fórmula química PbO, MO? 
Caractéres. — La melinosa, llamada también plomo 
amarillo , ofrece por forma primitiva un prisma romboidal 
oblicuo del quinto sistema; el color de esta especie es ama- 
rillo ó amarillo-naranjado, lustre vítreo-resinoso; raya al yeso 
y se raya por la caliza, siendo su peso específico de 6,9. Se 
funde sobre el carbón en un glóbulo de plomo; soluble en 
el ácido nítrico, dejando un residuo blanco algo soluble 
también, que toma color azul, introduciendo una lámina de 
zinc. 
COMPOSICION EN PESO 
Oxido de plomo. . . 61,5 
Acido molibdico. . . 38,5 
100,0 
Yacimiento. — La melinosa es una de las especies 
mas raras del género Plomo, encontrándose siempre en las 
minas plumbíferas, especialmente en las de Carintia, Hun- 
gría, Moldavia, Zacatecas y Zimapan (México) y en Pensil- 
vania. En España, según Naranjo, la halló en la Sierra de 
Mijas, Prolongo, catedrático de Historia natural de Málaga. 
VANADITA— plomo vanadiatado — vanadiato de 
plomo— Fórmula química (PbO) 3 VO 3 
CARACTÉRES. — La vanadita rara vez se presenta cris- 
talizada en tablas exagonales derivadas acaso del tercer sis- 
tema; color pardo de clavo, morado, rosa ó rojo de choco- 
late, pero reducida á polvo tiene color blanco amarillento; 
raya á la caliza y se raya por el espato flúor, siendo su peso 
específico de 6,6 á 6,9. Por medio del soplete produce una 
escoria negra análoga al grafito, y con la sal de fósforo da un 
vidrio diáfano, y de color verde de esmeralda, cuyo carácter 
indica la presencia del vanadio. 
COMPOSICION EN PESO 
Oxido de plomo. 
Acido vanádico. 
Oxido de zinc.. 
Oxido de hierro. 
66,33 
23,44 
9,5 1 
0,16 
99,44 
YACIMIENTO. — La vanadita fue encontrada por pri- 
mera vez en un filón metalífero en Zimapan (México); se ha 
visto posteriormente en Dun fríes (Escocia), Irlanda y en 
Berezoff (Siberia). 
EXTRACCION Ó METALURGIA DEL PLOMO.— 
Las dos únicas especies de plomo, que en realidad se desti- 
la á la obtención del metal, son la galena y el carbonato 
plomo ó cerusa. 
El tratamiento metalúrgico de la cerusa es sumamente 
sencillo: se reduce á fundir el mineral mezclado con carbón 
en hornos especiales, denominados hornos de manga; el plo- 
mo en este caso se reduce con facilidad al estado metálico. 
Los minerales de galena ó de algunas otras especies se 
sujetan préviamente á ciertas operaciones mecánicas. Luego 
que se extraen de la mina, se separan los fragmentos puros 
ó poco menos con objeto de fundirlos inmediatamente; se 
muelen los demás por medio de cilindros y se les criba des 
pues con bastante esmero. De esta manera se obtiene un 
polvo con todas las condiciones necesarias para ser fundido; 
este polvo, denominado por algunos schlich , puede contener, 
según la clase del mineral, además de plomo, azufre, arsénico 
ú otras sustancias. Para privar al plomo de estos cuerpos se 
funde mezclado con el hierro, sobre todo si las gangas son 
muy silíceas; cuando no existen estas, ó sean en corta canti- 
